Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji ( Psidium Guajava l. ) Sebagai Inhibitor Pada Baja Karbon St37 dalam Medium Korosif NaCl 3%
Dian Mardina*, Ediman Ginting, dan Agus Riyanto
Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung, Indonesia, 35144
Article Information Abstract Article history: Received March 4 th , 2020 Received in revised form June 5 th , 2020
Accepted June 10, 2020
Keywords: corrosion inhibition, St37, NaCl, guava leaf extract, XRD, SEM-EDS The effectiveness of guava leaf extract as an inhibitor of St37 carbon steel in a corrosive medium of 3% NaCl had been researched. The concentration of guava leaf extract inhibitor was used 0%. 3%. 5% and 7% with immersion time of 4 and 8 days. Corrosion rate testing was done by weight loss method. The results of the research at each immersion time, showed that the optimum concentration of leaf guava extract to inhibit corrosion is 7% and the longer time immersion resulted in decreasing  corrosion  rate  on  St37  carbon  steel.  The  maximum  effectiveness  of inhibitor  occurred  at  7%  concentration  with  8  days  immersion  time  which  is 70,12%. Characterization using Scanning Electron Microscopy (SEM) in sample St37-4-7 and St37-8-7 not  all surfaces corroded, but on samples St37-4-0 and St37-8-0 almost all samples were corroded. This is reinforced with eds results in which sample St37-8-0 and St37-4-0 have a lower FeO content than sample St37- 8-7 and St37-4-7. The X-Ray Diffraction (XRD) result shows that the phase was Fe. Informasi Artikel Abstrak Proses artikel: Diterima 4 Maret 2020
Diterima dan direvisi dari 5 Juni 2020
Accepted 10 Juni 2020
Kata kunci: Inhibitor korosi, St37, NaCl, ekstrak daun jambu biji, XRD, SEM- EDS Efektivitas  ekstrak  daun  jambu  biji  sebagai  inhibitor  pada  baja  karbon  St37 dalam medium korosif NaCl 3% telah diteliti dalam konsentrasi inhibitor ekstrak daun  jambu  biji  yang  digunakan  sebesar  0%,  3%,  5%  dan  7%  dengan  waktu perendaman 4 hari dan 8 hari. Pengujian laju korosi dilakukan dengan metode kehilangan  berat.  Hasil  penelitian  pada  masing-masing  waktu  perendaman, menunjukkan bahwa konsentrasi optimum dari ekstrak daun jambu biji untuk menghambat  korosi  yaitu  sebesar  7%  dan  semakin  lama  waktu  perendaman mengakibatkan  penurunan  laju  korosi  pada  baja  karbon  St37.  Efektivitas inhibitor maksimal terdapat pada konsentrasi 7% dengan waktu perendaman 8 hari  yaitu  sebesar  70,12  %.  Hasil  karakterisasi  Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  pada  sampel  St37-4-7  dan  St37-8-7  tidak  seluruh  permukaan  sampel terkorosi, namun pada sampel St37-4-0 dan St37-8-0 hampir seluruh permukaan sampel terkorosi. Hal ini diperkuat dengan hasil EDS, dimana pada sampel St37-
8-0  dan  St37-4-0  memiliki  kandungan  FeO  lebih  rendah  dibandingkan  pada sampel St37-8-7 dan St37-4-7. Hasil analisis XRD memperlihatkan bahwa fasa yang terbentuk adalah Fe.

## 1. Pendahuluan
Baja St37 merupakan salah satu baja yang biasa digunakan dalam industri perkapalan.Baja St37 adalah baja yang digolongkan mempunyai kekuatan tarik yang baik yaitu berkisar antara 37 - 45 kg/mm². Baja St37 digolongkan kadar karbon rendah karena memiliki nilai karbon sebesar 0,468 - 574 % (Rusmardi & Feidihal, 2006). Baja ini juga memiliki harga yang lebih murah. Tetapi, baja jenis ini memiliki kelemahan yaitu mudah terkorosi (Budianto dkk., 2009).  Korosi  dapat  didefinisikan  sebagai  penurunan  mutu  suatu  logam  akibat  reaksi  elektrokimia  dengan lingkungannya  yang  mengakibatkan  berat  logam  berkurang  dan  teruarai  dari  paduannya  (Afandi,  2015).  Korosi menjadi  masalah  besar  bagi  bangunan  dan  peralatan  yang  menggunakan  material  dasar  logam  seperti  gedung,
-------------------------------------- * Corresponding author. E-mail address: dianmardina92@gmail.com

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 1. No. 3, 2020
Mardiana et al., 2022 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 1 No. 3, 2020
jembatan, mesin, pipa, mobil, kapal, dan lain sebagainya (Sasono, 2014). Di Indonesia permasalahan korosi perlu mendapat perhatian serius, mengingat dua per tiga wilayah nusantara terdiri dari lautan dan terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi (Arbintarso, 2009).Proses korosi tidak dapat dihentikan, namun dapat dicegah (Hajati, 2010). Berbagai upaya pencegahan korosi yaitu pelapisan pada permukaan logam, perlindungan katodik, penambahan  inhibitor  dan  lain-lain  (Hidayat,  2013).  Namun,  cara  yang  paling  mudah  dan  paling  murah  untuk dilakukan  adalah  dengan  menambahkan  inhibitor  ke  dalam  media(Adzhani,  2013).  Sejauh  ini,  penambahan inhibitor  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  mencegah  korosi  karena  dalam  penggunaannya memerlukan biaya relatif murah dan prosesnya sederhana (Ilim dan Hermawan, 2008).
Inhibitor korosi adalah suatu bahan kimia yang apabila ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil/sedikit ke suatu lingkungan korosif akan sangat efektif menurunkan laju korosi  (Ilim dan Hermawan, 2008). Inhibitor biasanya berasal dari senyawa organik dan anorganik (Afandi, 2015). Penggunaan inhibitor dari senyawa anorganik seperti nitrit (NO 2 ), kromat (CrO 4 ), fosfat (PO 4 ) telah banyak digunakan. Tetapi penggunaan inhibitor tersebut tidak ramah lingkungan, sehingga diperlukan inhibitor korosi yang ramah lingkungan (Putra, 2011).Salah satu bahan alam yang berpotensi sebagai inhibitor korosi adalah daun jambu biji. Daun jambu biji  ( Psidium Guajava L ) sebagai bahan alam yang banyak tumbuh di wilayah tropis termasuk Indonesia. Ekstrak daun jambu biji mengandung tanin,  polifenolat,  flavoloid,  monoterpenoid,  siskuiterpen,  alkaloid,  kuinon  dan  saponin.  Komponen  utama  dari daun jambu biji adalah tanin yang besarnya mencapai 9-12 % (Wahyuni, 2014).
Pada  penelitian  ini  menggunakan  baja  karbon  St37  yang  direndam  dalam  medium  korosif  NaCl  3%  pada konsentrasi inhibitor 0 %, 3 %, 5 %, dan 7 % dengan waktu perendaman selama 4 hari dan 8 hari. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dan  waktu  perendaman terhadap laju korosi pada baja karbon St37 dalam medium korosif NaCl 3% dan mengetahui efisiensi inhibisi dari ekstrak daun jambu biji pada baja karbon St37 serta mengetahui struktur mikro dan produk – produk korosi yang dihasilkan pada baja setelah direndam dalam medium korosi. Untuk melihat laju korosi pada penelitian di lakukan dengan metode pengurangan berat sedangkan untuk melihat produk-produk korosi yang dihasilkan sampel diuji dengan karakterisasi SEM-EDS dan XRD.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dari  pengambilan  daun  jambu  biji  segar  sebanyak  2000  gram  dikeringkan  di  udara terbuka selama 14 hari untuk menghilangkan kadar air. Kemudian daun yang telah kering digiling hingga menjadi serbuk. Melakukan metode maserasi dengan memasukkan daun jambu biji kering yang telah halus sebanyak 300 gram ke dalam wadah botol yang berisi etanol. Metode maserasi dilakukan dengan merendam daun jambu biji kering dalam pelarut selama 2 hari.Hasil perendaman kemudian disaring menggunakan kertas saring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat kemudian diuapkan menggunakan mesin rotary evaporator dengan kecepatan 200 rpm dan suhu 70  C hingga menghasilkan ekstrak pekat.
Selanjutnya baja yang sudah dipotong dengan ukuran 20 mm, lebar 20 mm, dan tinggi 5 mm dibersihkan dengan amplas dan ditimbang. Setelah itu masuk dalam tahap pembuatan medium korosif NaCl dengan konsentrasi 3%.  Pembuatan  larutan  NaCl  dengan  konsentrasi  3%  yaitu  3  gram  NaCl  ditambahkan  dengan  aquades  sampai volume 100 ml. Setelah semuanya tersedia maka masuk dalam tahap perendaman. Pada tahap ini baja yang sudah ditimbang dimasukkan dalam medium korosif NaCl 3% tanpa dan dengan inhibitor 3%, 5% dan 7% dengan waktu perendaman 4 dan 8 hari, jadi ada 8 sample pengujian. Perendaman sampel ditunjukkan pada Gambar 1 .
(a)
(b)
Gambar 1. Perendaman sample dengan perendaman (a) 4 hari (b) 8 hari
Setelah direndam, sampel ditimbang kembali untuk mengetahui pengurangan massa yang terjadi . Kemudian untuk  mengetahui  struktur  permukaan  baja  maka  dilakukan  uji  SEM.  Pada  uji  ini  menggunakan  detektor backscattered, elektron memberikan perbedaan berat molekul dari atom-atom yang menyusun permukaan, atom dengan berat molekul lebih besar akan berwarna lebih cerah dari pada atom dengan berat molekul rendah. Untuk memperkuat, bahwa baja yang digunakan telah terkorosi maka dilakukan uji EDS. Pengujian EDS menggunakan detector  SE (Secondary  electron) .  Untuk  melihat  fasa  yang  terbentuk  dalam  baja  dilakukan  uji  XRD,  uji  baja menggunakan XRD dilakukan dengan sinar-X dari Cu- Kα dengan panjang gelombang 1,54060 Å serta sudut 2θ antara 10-90º. Analisis kualitatif terhadap hasil XRD dengan metode search match analysis / metode pencocokan data yang diperoleh dengan pangkalan data PDF (Power Diffraction File data base). Software yang digunakan untuk mengidentifikasi adalah PCPDFWIN versi 1.3 JCPSD-ICOD 1997. Kemudian  perhitungan  laju  korosi dan efisiensi inhibitor ditunjukkan pada Persamaan 1 dan 2.
Mardina D, Ginting E, dan Riyanto A, 2020, Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji ( Psidium Guajava l. ) Sebagai Inhibitor Pada Baja Karbon St37 dalam Medium Korosif NaCl 3% , Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology Vol. 1 No. 3, 2020
𝐶𝑅 = 𝐾𝑚 𝐴𝑇𝜌
(1)
dengan, CR = Laju korosi (mm/tahun), K = Konstanta laju korosi, W = Selisih massa (mg), A = Luas permukaan (mm 2 ), T = Waktu perendaman (tahun), ρ = Massa jenis (mg/mm 3 ).
𝜂(%) = (𝐶𝑅 𝑢𝑛𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 − 𝐶𝑅 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 )
𝐶𝑅 𝑢𝑛𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑
× 100%
(2)
dengan, η = Efisiensi inhibitor (%), CR uninhibited = Laju korosi tanpa inhibitor (mm/tahun), CR inhibited = Lajukorosi dengan inhibitor (mm/tahun) (Fontana, 1986).
Untuk  mempermudah  penyajian  dan  analisis  data  maka  digunakan  teknik  pengkodean  sampel  seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kode sampel. No Kode Sampel Waktu Perendaman (hari) Kon sentrasi (%) 1 St37-4-0 4 0 2 St37-4-3 4 3 3 St37-4-5 4 5 4 St37-4-7 4 7 5 St37-8-0 8 0 6 St37-8-3 8 3 7 St37-8-5 8 5 8 St37-8-7 8 7

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Perhitungan Laju Korosi
Dari Tabel 2 dapat dilihat laju korosi dari baja St37 dengan waktu perendaman 4 hari lebih besar daripada laju korosi baja St37 pada waktu perendaman 8 hari. Pada baja St37 dengan waktu perendaman 4 hari, laju korosi pada konsentrasi larutan inhibitor daun jambu biji sebesar 0 % mengalami laju korosi tertinggi yaitu sebesar 42,38 mm/y . Selanjutnya pada konsentrasi sebesar 3 % laju korosi menurun menjadi 28,62 mm/y. Pada konsentrasi 5 % dan 7 % laju korosi kembali menurun yaitu sebesar 22,06 mm/y dan 12,91 mm/y, penurunan ini dikarenakan adanya senyawa tanin yang ada dalam ekstrak daun jambu biji. Dimana senyawa tanin tersebut dapat membentuk senyawa kompleks Fe-tanat dengan permukaan besi. Hal ini dikarenakan tanin telah teradsorpsi pada permukaan besi, adsorpsi ini akan menjadi semacam pembatas yang memisahkan permukaan besi dari medium korosif.
Tabel 2. Hasil perhitungan laju korosi pada baja St37
No. Kode Sampel Laju Korosi (mm/y) 1 St37-4-0 42,38 2 St37-4-3 28,62 3 St37-4-5 22,06 4 St37-4-7 12,91 5 St37-8-0 43,54 6 St37-8-3 24,46 7 St37-8-5 18,72 8 St37-8-7 12,41
Untuk baja St37 dengan waktu perendaman 8 hari, laju korosi pada konsentrasi larutan inhibitor daun jambu biji sebesar 0 % mengalami laju korosi tertinggi yaitu sebesar 43,54 mm/y . Selanjutnya pada konsentrasi sebesar 3 % laju korosi menurun menjadi 24,46 mm/y. Pada konsentrasi 5 % dan 7 % laju korosi kembali menurun yaitu sebesar 18,72 mm/y dan 12,41 mm/y. Laju korosi menurun seiring bertambahnya konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji yang digunakan.Hal ini dikarenakan adanya peran inhibitor sebagai penghambat laju korosi. Pada penelitian ini inhibitor berperan sebagai penghambat korosi dikarenakan tanin yang terkandung dalam ekstrak daun
Mardiana et al., 2022 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 1 No. 3, 2020
jambu biji mempunyai kemampuan untuk membentuk senyawa kompleks karena memiliki unsur yang berfungsi sebagai  pendonor elektron  terhadap  logam  Fe 2+ .Senyawa komplek  tersebut  membentuk  lapisan  yang melindungi baja dari korosi.
Semakin lama waktu perendaman dalam ekstrak daun jambu biji maka laju korosi semakin menurun karena lapisan  tipis  dari  senyawa  tanin  yang  terbentuk  semakin  banyak  sehingga  menghalangi  H 2 atau  O 2 masuk  ke permukaan sampel yang mengakibatkan laju korosi semakin lama semakin menurun dimana laju korosi setelah perendaman dengan ekstrak daun daun jambu biji dalam medium korosif NaCl 3% selama 8 hari lebih kecil daripada 4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa perendaman 8 hari seluruh permukaan baja sudah terlapisi oleh senyawa tanin.
Gambar 2 menunjukkan grafik hubungan konsentrasi inhibitor terhadap efisiensi inhibitor yang dihasilkan. Berdasarkan Gambar  2 dapat dilihat bahwa efisiensi inhibitor maksimal terdapat pada konsentrasi 7 % dengan waktu perendaman 8 hari yaitu sebesar 70,12 %. Hal ini karena pada waktu perendaman 8 hari senyawa tanin dalam ekstrak daun jambu biji membentuk lapisan tipis yang relatif banyak dan merata sehingga dapat menghalangi masuknya ion-ion korosif pada permukaan baja karbon St37.
Gambar 2. Hubungan efisiensi terhadap konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji

## Analisis SEM-EDS
Uji SEM dilakukan untuk melihat permukaan yang telah terkorosi, pengujian ini dilakukan pada sampel St37- 4-0, St37-4-7, St37-8-0 dan St37-8-7.
Analisis  SEM  yang  dilakukan  menggunakan  detektor backscattered. Detektor  ini,  elektron  memberikan perbedaan berat molekul dari atom-atom yang menyusun permukaan, atom dengan berat molekul lebih besar akan berwarna  lebih  cerah  dari  pada  atom  dengan  berat  molekul  rendah.  Berdasarkan  hasil  analisis  SEM  seperti ditunjukkan pada Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan terkorosi, dimana terjadi perubahan struktur permukaan pada sampel. Gambar 3 (c) menunjukkan bahwa korosi terbesar terjadi pada sampel St37-8- 0, pada sampel ini seluruh permukaan sampel telah terkorosi. Hal ini berbanding lurus dengan hasil perhitungan laju korosi yang menyatakan bahwa sampel St37-8-0 memiliki laju korosi paling tinggi yaitu sebesar 43,54 mm/y. Gambar 3 (e) menunjukkan bahwa korosi terendah terjadi pada sampel St37-8-7. Hal ini menandakan produk korosi yang  terbentuk  lebih  sedikit  karena  pada  sampel  ini  telah  ditambahkan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  yang menghambat  laju  korosi.Selain  itu  terlihat  permukaan  yang  tidak  terbentuk  korosi,  ini  dikarenakan  kandungan tanin dari ekstrak daun jambu biji telah melapisi permukaan baja sehingga tidak semua permukaan baja terbentuk korosi.Hasil SEM ini memperkuat hasil perhitungan efisiensi inhibitor dimana pada sampel St37-8-7 yang memiliki efisiensi tertinggi.
Analisis EDS dilakukan untuk mendeteksi unsur – unsur yang terkandung pada permukaan sampel. Hasil analisis EDS kelima sampel ditunjukkan pada Tabel 3 . Berdasarkan hasil analisis EDS, berkurangnya kadar FeO dalam sampel menunjukkan telah terjadi korosi pada logam ini. Semakin lama baja direndam dalam medium korosif maka  semakin  berkurang  kadar  FeO  dalam  sampel.  Hal  ini  berbanding  lurus  dengan  perhitungan  laju  korosi, semakin besar laju korsi pada sampel maka semakin berkurang kadar FeO akibat terkorosi. Persentasi FeO lebih tinggi pada sampel St37-4-7 dibanding dengan St37-4-0. Hal ini menunjukkan bahwa laju korosi pada sampel St37- 4-0 lebih besar dari sampel St37-4-7. Kemudian persentasi FeO lebih tinggi pada sampel St37-8-7 dibanding dengan St37-8-0.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  laju korosi  pada  sampel  St37-8-0  lebih besar karena  unsur  utama  telah tereduksi, sehingga massa dari logam lebih kecil.
30 35 40 45 50 55 60 65 70 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 Konsentrasi Inhibitor 8 Hari 4 Hari
Mardina D, Ginting E, dan Riyanto A, 2020, Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji ( Psidium Guajava l. ) Sebagai Inhibitor Pada Baja Karbon St37 dalam Medium Korosif NaCl 3% , Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology Vol. 1 No. 3, 2020
(a) (b) (c) (d) (e)
Gambar 3. Hasil SEM (a) St37 raw, (b) St37-4-0, (c) St37-8-0, (d) St37-4-7, dan (e) St37-8-7.
Tabel 3. Hasil analisis EDS. No. Unsur/Senyawa St37 raw St37-4-0 St37-4-7 St37-8-0 St3-8-7 (%) (%) (%) (%) (%) 1. C 6,45 24,68 21,10 35,13 29,57 2. Al 0,17 - 0,29 0,23 0,35 3. Si 0,42 0,25 0,19 0,19 0,43 4. Mn 0,61 - - - 0,33 5. Fe 71,16 57,70 60,18 48,37 51,92 6. O 21,19 16,99 17,88 15,02 16,34 7. Na - - - - 0 8. S - - - 0,19 0,14,60 9. Ca - 0,38 - 0,29 - 10. Cr - 0,40 0,35 0,49 0,33 11. Al 2 O 3 0,33 - 0,40 0,43 0,67 12. SiO 2 0,89 0,54 0,12 0,61 0,91 13. MnO 0,78 - - - 0,42 14. Na 2 O - - - 0,64 0,81 15. SO 3 - - - 0,49 0,34 16. CaO - 0,56 - 0,40 - 17. Cr 2 O 3 - 0,58 0,52 0,72 0,49 18. FeO 91,55 74,23 77,43 62,23 66,79
Mardiana et al., 2022 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 1 No. 3, 2020
Analisis XRD (X- Ray Diffraction )
Gambar  4 merupakan  hasil  uji  XRD  pada  sampel  St37 raw, St37-4-0,  St37-4-7,  St37-8-0  dan  St37-8-7. Berdasarkan Gambar 4 , hasil yang didapatkan puncak-puncak tajam yang mengidentifikasi bahwa terbentuknya fasa kristal. Untuk mengetahui fasa yang terbentuk dilakukan analisis kualitatif terhadap hasil XRD dengan metode search match analysis / metode pencocokan data yang diperoleh dengan pangkalan data PDF (Power Diffraction File data  base).Software yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  adalah  PCPDFWIN  versi  1.3  JCPSD-ICOD 1997.Berdasarkan hasil search match analysis didapatkan hasil bahwa fasa yang terbentuk merupakan fasa Fe (besi) murni derngan struktur kristal BCC ( Body Center Cubic ).
Gambar 4 . Hasil difaktogram analisis XRD.

## 4. Simpulan
Semakin  bertambahnya  konsentrasi  maka  laju  korosinya  semakin  menurun  dan  semakin  lama  waktu perendaman maka laju korosi yang dihasilkan akan semakin menurun. Efisiensi tertinggi terdapat pada konsentrasi 7% dengan waktu perendaman 8 hari yaitu sebesar 70,12 %. Dari ketiga hasil analisis dan perhitungan laju korosi didapatkan bahwa inhibitor ekstrak daun jambu biji (Psidium Guajava L) efektif dalam  menginhibisi laju korosi pada baja St37.

## Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada kepala Laboratorium Fisika Dasar, Fisika Inti, dan  Kimia Organik FMIPA Universitas Lampung.

## 5. Bibliography
Adzhani,  D.R  &  Sulistijono.  2013.  Pengaruh  Agitasi  dan  Penambahan    Konsentrasi  Inhibitor  Sarang  Semut (Myromicodia Pendans) Terhadap Laju Korosi Baja Api 5L Grade B Di Media Larutan 1M HCL. Jurnal Teknik Pomits . Vol 2. No 1. pp 1-7.
Afandi, K . Y., I.S.Ananda., & Amiadji. 2015. Analisa Laju Korosi Pelat Baja Karbon dengan Variasi Ketebalan Coating. Jurnal Teknis ITS. Vol 4. No 1. pp 1-5.
Ali, F., S. Dewi. & Nugroho 2014. Pengaruh Waktu Perendaman Dan Konsentrasi Ekstrak Daun Jambu Biji ( Psidium Guajava, Lin ) sebagai Inhibitor Terhadap Laju Korosi. Jurnal Teknik Kimia . Vol 20. No 1. pp 28 – 37.
Arbintarso,S.E. 2009. Perilaku Korosi Pada Sambungan Plat Pembentuk Bodi Mobil. Jurnal Teknologi Technoscientia . Vol 2. No 1. pp 58-66.
Fatoni,  Zulkarnain.  2016.  Pengaruh  Perlakuan  Panas  Terhadap  Sikap  Kekerasan  Baja  Paduan  Rendah. Jurnal Desiminasi Teknologi . Vol 4. No 1. pp 56-61.
Gambar 4 .Hasil difaktogram analisis XRD. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 40 50 60 70 80 90 2-theta ( o ) St37 RAW St37-4-0 St37-8-0 St37-4-7 St37-8-7 Fe (110) Fe(200) Fe (211)
Mardina D, Ginting E, dan Riyanto A, 2020, Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji ( Psidium Guajava l. ) Sebagai Inhibitor Pada Baja Karbon St37 dalam Medium Korosif NaCl 3% , Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology Vol. 1 No. 3, 2020
Hajati, N.L.,& Herbudiman. 2006. Kajian Pengaruh Tebal Lapisan Coating Pada Laju Korosi Tulangan Beton. Media Teknik Sipil . Vol 2. No 1. pp 75-81.
Ilim  &  Hermawan.  2008.  Study  Penggunaan  Ekstrak  Buah  Lada,  Buah  Pinang  dan  Daun  Teh  Sebagai  Inhibitor Korosi Baja Lunak dalam Air Laut Buatan Yang Jenuh Gas CO 2 . Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi II . Universitas Lampung, 17-18 November 2008. pp 257-266
Kardel, M., Taube F., Schulz, H., Sch u ̈ tze, W. and  Gierus, M. 2013. Different Approaches to Evaluate Tannin Content and Structure of Selected Plant Extracts – Review and New Aspects. Journal of Applied Botany and Food Quality. Vol 86. No 21. pp 154 - 166 .
Kassim, M. J. and Hussin, M. H. 2010. Electrochemical Studies of Mild Steel Corrosion Inhibition in Aqueous Solution by Uncaria gambir Extract. Journal of Physical Science. Vol 21. No 1. pp 1-13.
Munasir. 2009. Laju Korosi Baja Sc 42 Dalam Medium Air Laut Dengan Metode Immers Total. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan . UNY. Yogyakarta. pp 56-62.
Nurdin, Isdriayani dan Syahri, M. 1998. Inhibisi Korosi Baja Karbon di dalam  Larutan Karbonat Bikarbonat . ITB. Bandung.
Wahyuni T. & Syamsudin. 2014.  Pemanfaatan Tanin Ekstrak Daun Jambu Biji Terhadap Laju Korosi Besi Dalam Larutan Nacl 3 %. Konversi . Vol 3. No 1. pp 44-50.